— 139 — 
Finalmente, dopo tre giorni, venne fatta una terza esperienza, ed il dilatometro. 
fu portato a 100° e mantenutovi per tre ore; quindi venne rapidamente portato a 0° 
e di poi a 10°. Esso fu pesato dopo essere stato portato a 0° e 10° e si tenne conto 
del mercurio aggiunto nel passare da 100° a 0°. 
I risultati ottenuti sono i seguenti : 
Pi, =1376,08316; #=11,4; h=754,89 
P',, —=1378.98168: (=11°.6; 1—759,97: iN 7248:10°,504 — (09,087 42,24 (*) (109,293 
(N. 7245:10°,509? © 00,093° ” 03,05?‘ 2100,301 
Pioo—Po=19,86768 gr. ; R=755,73; T—= 99,843. 
(00,07 
Ed ora i valori delle tre esperienze surriferite possiamo raccoglierli nella tabel- 
letta qui sotto : 
Esper.® T | P, | P) 1010,% 1010(%) 
1a 0° 1309,4591 Se sa 2 
» 11,760 | 1307,06227 2a 258200 si 
| 2a 0 1309,44000 | 1309,44038 si ce 
(RIE, 4,876 | 1308,44164 | 1308,44200 | 252822 252775 | 
3 9,972 | 1307,40692 | 1807,40663 | 258185 257670 | 
n | 100,061I4| 1289,54807 | 1289,54796 | 275747 275554. || 
3a 0 1309,44842 pu. Pai 
3 10,297 | 1307,34540 | li 255414 E 
Ò 99,843 | 1289,58298 n 274490 x 
dove P, e (P), indicano il peso reale del mercurio, contenuto nel dilatometro a I 
valutato nel primo caso colla diretta pesata (ad eccezione di 1308,44164= P,—-0,99836) 
e nel secondo colla media aritmetica dei tre valori che risultano, tenendo conto di 
tutte e tre le pesate della seconda esperienza, coll’ aggiungere o togliere alle quan- 
, tità P., il peso del mercurio uscito alle differenti temperature T. I numeri % e (%) 
poi rappresentano il coefficiente medio di dilatazione cubica del vetro, ond' è costituito 
il dilatometro, fra 0° e T, calcolato rispettivamente colle relazioni : 
P,1490T 1 (P), 14+-d0T 1 
7) ASS a e Tre Steg pi = — — > 
(0) ina et T 
dove d esprime il coefficiente medio di dilatazione del mercurio fra 0° e T°, dedotto 
dalla formola di Broch: 
10°.0 = 181792 + 0,175.f+- 0,035116.?°. 
(1) Entrambi i termometri pescavano nella pozzetta piena di mercurio. 
